木の知識
1 木材の特徴
木は人間の精神的、身体的、社会的な感覚に人間的な温かみを持って寄り添ってくれます。元々生物である木材を使用するのが一番気持ちを落ち着かせ、心も身体も温かく感じられます。
木材には優れた断熱性があり、体から必要以上に熱を奪う事はなく、触れると温かさがあります。また、目に有害な紫外線を吸収し、ほとんど反射しない為、眩しすぎず心地よい素材です。

木は鉄やコンクリートに比べて再生可能な資源
鉄は鉄鉱石と溶鉱炉がなければ生産できませんし、有限の素材です。
コンクリートも原材料のセメントや砂、砂利などが有限の材料です。
現在リサイクル法が制定されて砂利などは再生利用されるようにはなりましたが、まだまだ有効に再生できる状態にはありません。
その点、木は、製品化されたものでも、再生利用できますし、新素材でも使用すればするほど私たちの社会環境が活性化されます。その上、山林資源が再生されて、エコライフが推進され良いことずくめのサイクルになるのです。
木材は二酸化炭素の貯蔵庫とも言われ製造時エネルギー消費の少ない環境にやさしい資材です。

２ 木材の性質
生材、湿潤材は、細胞壁に物理化学的結合力で吸収されている結合水と呼ばれる水分と、それ以外の隙間等に液体として存在する水分（自由水）がある。自由水が存在せず、結合水のみが存在する状態の含水率を繊維飽和点と呼び、普通25〜30％の範囲にある。自由水の量が変化しても、木材は収縮しないが、細胞壁に結合して木材を膨張させている結合水がなくなると、つまり繊維飽和点以下になると、蒸散した水分に比例して木材は収縮する。
木材は収縮する場合、長さ方向と半径方向（柾目面）と切線方向（板目面）では各々収縮率が異なる性質がある。長さ方向はほとんど収縮しないが、生材〜全乾までの収縮率は柾目面及び板目面においてそれぞれ約５％と10％である。
この収縮率は樹種によっても異なるが、傾向は同様である。
このように収縮率に異方性があるため、さまざまに木取りされた個々の木材は、これに対応した寸法収縮をする。
寸法形状変化の例を図１-１に示す。
製材品は商慣習上、挽き立て寸法の表示で流通している場合が多い。したがって表示寸法の製材品の実寸は、これに満たない場合が多い。また加工時に寸法精度良く作製しても、施工後ではその後の乾燥により収縮しているのが普通である。

246

調湿作用
木の最大の特長は他の材料にはまったくない、調湿性があることです。
室内の空気が湿っていれば、その空気を吸い取って湿度を下げてくれますし、空気が乾いていれば、木から水分を放出して室内の湿度を上げてくれます。つまり、室内の湿度を安定させてくれるのです。

加工がしやすいご存知のように鉄は鉄工所など専用の加工機がある工場でなければ、加工することは不可能ですし、コンクリートは型枠などの入れ物を作らなければ造りだすことが出来ない素材です。それに比べて木は簡単な道具で加工することが出来る上、出来た製品を取り替えたり、加工したりすることが出来ますし、補強や補修もできる
実に加工性に優れていることが他の素材にはない特徴といえます。

図１-１ 木取り断面と収縮方向（Wood handbook より）247

３ 木材の耐朽、耐蟻性
野外に設置された木製品の耐朽、耐蟻性は、組織構造、比重、硬さ等の物理的性質や、その材の含む化学成分によって左右される。従って、木材は樹種によって耐朽、耐蟻性が異なり、かなり長く持つものもあるが、基本的には腐朽、蟻害を受けるので、公園施設に使用される木材は安全性を重視して、防腐、防蟻の木材保存処理を行い使用しています。

辺材と心材の耐朽性
木材の耐久性は、耐朽性（腐朽に対する抵抗性）にと心材が交じったものが使用される。従って耐朽性の支配される。耐朽性の差は樹種によってもあるが、そ高い樹種を使用する場合でも辺材部の防腐処理が必要れよりもまず辺材か心材かによって異なる。木材の耐である。

朽性に大きく影響している化学成分は、フェノール類、木材の耐朽性を調査する方法に、杭を野外に設置しトロボノイド、キノイド、スチルベン類及び蝋物質、て、自然に腐朽させる現実的な方法がある。農林水産

テルペン類等であるが、これらの物質は一般に心材に省森林総合研究所（旧林業試験場）で測定された、素多く蓄積されており、辺材には少ない。また、物理的材の辺材と心材の耐用年数を参考に示す。には心材は様々な物質が充填されているため水分の通路も閉息しているのに対して、辺材は水と空気の通導辺材と心材の杭試験による耐用年数樹もよい。これらの理由により、一般に辺材は心材に比種スギ較して、耐朽耐蟻性が小さい。

ヒノキ

ミズナラ

公園施設に使用する木材は、通常断面の大きいものケヤキが多いため、心材のみで作成することは難しく、辺材

心6材

76.57.5

辺材

4.55

3.5
2.5

樹種の耐朽性
樹種の耐朽性を比較する方法として、室内的には白合わせたものが被害度として計測されている。野外で色腐朽菌のカワラタケと褐色腐朽菌のオオウズラタケの杭による試験においては、当然地際（接地部分）がにより、強制的に腐朽させて調べる方法がとられてい最も早く被害を受けるので、この部分の耐朽、耐蟻性る。しかし現実の腐朽は、風雨による劣化と、様々なを測定していることになる。

菌類の複合アタックによるものであるから、最終的総合評価は、野外に設置した杭の腐朽度測定によって行心材に比べて小さいので、通常心材の耐朽性が比較さわれている。野外試験ではシロアリの被害も同時に受れる。

けるが、腐朽よりも頻度が少ないので、両方の被害を

248

辺材については、樹種毎の耐朽性はあまり差がなく、

木の知識
ウリン

イペ

アマゾンジャラ属・科目

クスノキ科

ノウゼンカヅラ科

アカテツ科

原産地

インドネシア・

南米アマゾン川流域

ブラジル

広葉樹

常緑広葉樹

マレーシア

その他名称

ボルネオ

特性

グアイ等

アイアンウッド、 イペ・パオロパチョ、タベ

マサランドゥーパマニルカ

ウリンは別名「アイアンウッ

耐久性が非常に高く、木の水にも強く、他の硬質系デッと呼ばれるように、抜群のから全世界で多く使用されいのが特徴です。

耐久性はサイプレス、イペ

耐久性が非常に高く、木のアク（樹液）が少なく、ウ久性。安定供給。美しい木

ロアリに強い多数の公共工仕上がりもとてもきれいでビリアンと並ぶ、世界で最も高い耐目と深い赤褐色。

短所

ブヤド（鉄の木 = 腐らない木）」 狂いも少ないことから、昔耐久性を持つ材です。

長所

ブラジル・アマゾン・パラ常緑広葉樹

ポリフェノールを多量に含有しているため、水に濡れるとこげ茶色の樹液がしみ出てきて、水の流れ落ちる部分や地面を焦げ茶色に染めます。ウリンの樹液は数ヶ

月 ほ ど で 落 ち 着 き ま す が、汚れが付いてしまった場合は基本的に漂白剤、中性洗剤で汚れを落とす事が可能です。木材が堅いため、加てきました。

狂いも少ない。病虫害、シ事実績。

木材が堅いため、加工がしにくい。価格が高い。

ラキ材に比べアク落ちが少なリンに似た滑らかな木肌で、す。耐久性にすぐれている。
比較的安価です。

横反りが大きい材が、稀にございます。樹液色多少あり。加工性難。褐色が早い

干割れが有る場合がありますが、使用上、強度上には問題御座いませんのでご了承ください。
（施工後発生する場合も御座いますが使用上、強度上には問題御座いません。）

工がしにくい。

249

スギ

ヒノキ

レッドウッド

属・科目

スギ科

ヒノキ科

スギ科セコイア属

原産地

日本

日本、台湾

アメリカ

特性

建築材、家具、割箸、造船

優れた性質をもつため、非です。

高品質な材料として使われです。

軽くて柔らかく肌さわりが淡紅色で辺材はほとんど白伸縮性も少なく、長年にわ

杉は細胞間の空間が大きいとともに、特有な芳香があを持ちます。卓越した耐朽その他名称など用途の範囲の広い木材
日本の代表ともいえる木材

長所です。
良い。

針葉樹

セコイア

ソフトウッドとしては、最常に多くの用途に、しかも、 も耐久性がある木材の一つます。

色です。美しい光沢が出るたり、美しい形状と安定性為、多くの水分を吸収でき、 り、 心 材 の 耐 久 性 が 高 く、 性をもち、防腐・防虫処理しかも、よく長期の水湿にをせずに外部に使用できま

心材と辺材の色の差は明らか

湿度を吸収したり、衝撃を雨に濡れるとタンニンが表るものがあります。このよう高級素材なので価格は高め。

調湿作用に優れた素材。

素足へのなじみが良く、衝撃の吸収性も高い為、リビ耐えます。

す。

ングや子供部屋等のフロー短所リング材として最適。

で、ときには、黒くなっていに黒いものはクロジンと呼ば吸収するのは苦手。

面に集まり、材が黒ずみます。

油分を多く含む為、塗料がれ、美しいとはいえないので、 浸透しにくい。
低く評価されています。さらにクロジンのスギは含水率が高いので、利用上も種々問題がおきます。

各樹種の心材の耐朽性（木材工業ハンドブックより）

極大

耐朽性の区分（野外で９年以上）
大（野外で７〜8.5年）
中（野外で５〜6.5年）
小（野外で３〜4.5年）
極小（野外で2.5年以下）

250

日本材

ヒノキ、ヒバ、クリ、ケヤキ
スギ

北米材、ソ連材

ベイヒ、ベイヒバ、
ベイスギ
ベイマツ

南洋材
セランガンバツ、
ウリン
ボンゴシ

クルイン、ケンバス

モミ、アカマツ

ベイツガ

アピトン

エゾマツ

スプルース

アガチス

４ 耐久性向上技術（木材保存処理）
野外に設置された木製品の耐朽性は、木材の腐りやすさによって決まる。この、木材の持つ最大の欠点を改良し、耐久性ひいては安全性を高めるのが木材保存処理である。

保存処理方法
木材の保存処理方法には、様々な方法がある。通常は、最も簡易な表面処理法（塗布、浸漬法）とよばれる方法と、加圧注入法とよばれる処理方法が行われている。表面処理は薬剤を表面に塗るだけであるから、簡単であるが、風雨によって薬剤がなくなりやすく、処理後に生ずる乾燥割れにより未処理面が露出するから、処理の信頼性が小さい。ただし、加圧注入処理材であっても腐朽が早く始まる地際部分の付加処理や、すでに設置されていて、著しい乾燥割れを生じていたり、部分的に腐朽を生じている施設の補修方法として用いられる。
加圧注入処理は、薬剤が表面だけでなく、内部にも浸透しているため、乾燥割れが生じても無処理面が露出し難しいので、野外使用での信頼性が高い。したがって、公園施設の木材の場合、この方法によって処理されていることが多い。
加圧注入法は保存処理方法として最も信頼性の高い方法であるが、含水率の高い材料や、元々液体の注入が困難な樹種に適用する場合は、期待するほど耐久性が向上しない場合もあるので樹種の選択、材料の乾燥に十分注意する必要がある。
平成３年に設けられた「薬品処理木質外構部材の製造基準」（日本木材保存協会）では、注入前の木材の含水率を30％以下にするよう定めている。
さんもく工業では、木材に加工を施した後、自社工場において JIS A 9002（木質材料の加圧式保存処理方法）に従って加圧注入保存処理を行っています。

251